über einige .Mincnilsynthesen. 903 



Versuche zur synthetischen Herstellung von MgAl.,SiO,.. 



C. Doelter^ hat schon im Jahre 1884 eine Anzahl von 

 Pyroxenen dargestellt, welche Mischungen vonCaMgSigOß mit 

 dem in Frage stehenden Silikat entsprachen. Dabei wurde die 

 Beobachtung gemacht, daß die Darstellung um so schwieriger 

 gelingt, je mehr MgAlgSiOg vorhanden war. 



J. Morozewicz- hat diese Versuche im großen wiederholt 

 und es gelang ihm, Pyroxene darzustellen, welche bis 73 7o 

 MgAlgSiOß enthielten. 



Auch zeigten C. Doelter und J. Morozewicz die Lös- 

 lichk'eit der MgAlgSiOg-hältigen künstlichen Pyroxene in Säuren 

 gegenüber den natürlichen, welche unlöslich sind. 



MgAlaSiOg ist durch Erhitzen bis zu 1200°, also durch 

 bloße Sinterung darstellbar; es entstehen dann rhombische 

 Prismen mit aufgesetztem Doma von optisch zweiachsigem 

 Charakter und positiver Doppelbrechung. Die Lichtbrechung 

 nach v' ist 1 -649 fEnstatit hat für 11 -^ 1 ■QßD). 



MgAlgSiOß 



ist im Schmelzfluß nicht beständig und ergibt, wenn man den 

 \'ersuch bei sehr hoher Temperatur ausführt, nur Spinell 

 und Glas. 



Geht man mit der Temperatur herab bis auf 1400°, so 

 krystallisiert neben Spinell noch ein zweites Silikat von 

 geringerer Lichtbrechung, welches in feinen, zwillingslamellierten 

 Nadeln ('(' in der Längsrichtung) mit gerader Auslöschung er- 

 scheint. Ob diese Nadeln nach der Reaktion 



2MgAl2SiOe =z MgO.AUOg + A^gAIgSi.^Og 



als Mg-Anorthit zu deuten sind oder nicht, muß vorläufig 

 dahingestellt bleiben. Doch ist es der .Auslöschung nach zweifel- 

 haft, daß Feldspat vorliegt. 



1 C. Doelter, N. J. f. Min., 1884, II, 51. 



2 J. .Morozewicz, Tscherm. min. petr. Mitt., XVIII, 61 (1899). 



